822 P. Zipperer, Parameria vulneraria Radlkofer. 
die zerbrochenen Theile der Rinde zusammenhalten. Sie wurde, 
nachdem sie durch Stossen grob zerkleinert war, zunächst mit Was- 
serdampf behandelt, um in dem hierbei erhaltenen Destillate auf freie 
Säuren oder sonstige flüchtige Bestandtheile Rücksicht zu nehmen. 
Das Destillat war frei von derartigen Beimengungen. Es reihte sich 
nach dieser Arbeit die Extraction der Rinde mit Aether an, die zwei 
Tage lang fortgesetzt wurde. Der ätherische Auszug ergab 4 Proc. 
einer grauen elastischen, kautschukähnlichen Masse, welche dem 
plastischen Kautschuk der Siphonia elastica ausserordentlich ähnlich 
ist. Dieselbe verbrennt auf dem Platinblech sehr rasch und lässt 
nur eine minimale Quantität Asche auf demselben zurück, ist leicht 
löslich in Chloroform, Aether, Benzol und Schwefelkohlenstoff. Längere 
Einwirkung von absolutem Alkohol auf diese kautschukähnliche Masse 
veranlasste noch eine geringe Lösung, so dass noch circa 0,3 Proc. 
eines braunen Harzes in den Alkohol übergingen. 
Die erhaltene Kautschukmasse oxydirt sich an der Luft sehr 
leicht und überzieht sich dann mit einer schwarzen Schichte; unter 
absolutem Alkohol aufbewahrt, wird dieses verhindert und der Kör- 
per erscheint dann glänzend weiss. 
Die Elementaranalyse ergab für den ungereinigten Kautschuk fol- 
gendes Resultat: C = 62,925 Proc., H = 10,37 Proc., O = 26,705 Proc., 
also eine bedeutende Abweichung von den Procentzahlen des gewöhn- 
lichen Kautschuk = C = 88,24 Proc., H = 11,76 Proc. 
Ich versuchte nun den Kautschuk zu reinigen, was mir auch 
theilweise durch Auflösen desselben in Chloroform und Eingiessen 
dieser Lösung in absoluten Alkohol gelang. Nachdem diese Proce- 
dur fünfmal wiederholt war, ergaben diese Verbrennungen im Mittel 
von 2 Bestimmungen: 
C = 80,16 Proc., H = 12,14 Proc., O = 7,70 Proc., ein Resultat, 
welches berechtigt, die hier vorliegende Masse in der That als Kaut- 
schuk zu bezeichnen. Die Bemühungen, diesen Kautschuk noch wei- 
ter zu reinigen d. h. von Sauerstoff enthaltenden Produkten zu 
befreien, waren erfolglos. Das mit Aether behandelte Rindenmaterial 
wurde ausserdem mit Alkohol, später noch mit Wasser extrahirt. 
Die erhaltenen Auszüge lieferten bei näherer Prüfung ausser bekann- 
ten allgemein verbreiteten Bestandtheilen keine weiteren charakteri- 
stischen Merkmale, eine geringe Menge Harz ausgenommen, welches 
Alkohol löste. 
